( 84) 
transports opérés par les courants électrocapillaires de la face positive de la 
cloison à la face négative. 
» Voici quelques-uns des résultats obtenus dans des expériences faites 
de cette manière : 
» 1° Oxyde de cuivre hydraté cristallisé. — On obtient ce produit en cris- 
taux bleus aciculaires biréfringents, avec une dissolution de silicate ou 
d’aluminate de potasse et une autre de nitrate de cuivre; les cristaux se 
déposent sur la face négative de la cloison en contact avec la dissolution de 
nitrate. 
» 2° Les oxydes de plomb, de zinc, de cobalt et de nickel, etc. — Ces oxydes 
sont produits de la même manière; il arrive quelquefois que la silice et 
l’alumine traversent la cloison, par l'effet du courant électrocapillaire; il 
en résulte des silicates et des aluminates métalliques. 
» 3° Silicates et aluminates terreux hydratés. — On obtient le silicate de 
chaux sous la forme de tubercules composés de cristaux microscopiques 
biréfringents, dans la réaction du silicate de potasse sur l’acétate de chaux, 
sur la face négative de la cloison. 
» 4° Alumine cristallisée. — On obtient ce produit avec l’aluminate de 
potasse et le chlorure d'aluminium, en plaçant le chlorure dans le tube et 
l’aluminate dans l’éprouvette; il se dépose, comme précédemment, sous 
forme de croûte, sur la face négative de la cloison; la croûte, de plusieurs 
millimètres d'épaisseur, se réduit facilement sous les doigts; en petits grains 
transparents comme du sable et biréfringents; chauffés Jusqu'au rouge 
naissant, ils dégagent de l’eau interposée; leur texture n’est pas modifiée, 
ainsi que leur transparence; à une plus forte chaleur, à celle du cha- 
lumeau, il n’y a également aucun changement; chauffés au fourneau à gaz 
pendant deux heures, ils deviennent opaques. Ces cristaux en grains cris- 
tallins ne rayent pas le verre; ils appartiennent donc à l’alumine, dont les 
molécules sont dans un état particulier d’agrégation, autre que celui 
propre au corindon. 
» 5° Albuminate de magnésie cristallisé et biréfringent. — Ce produit est 
formé par la réaction d’une dissolution d’aluminate de potasse sur une 
autre de chlorure de magnésium et le concours du courant électrocapil- 
laire; il se produit sur la face extérieure de la cloison et se présente sous la 
forme de dépôts nombreux de cristaux doués de la double réfraction. L'a- 
nalyse a démontré que ce composé est formé d’alumine et de magnésie 
et contient de l’eau; chauffé au rouge il perd de l’eau, mais conserve son 
pouvoir biréfringent. 
